SINTESIS DAN KARAKTERISASI MATERIAL FOTOKATALIS HETEROJUNCTION Bi 4 Ti 3 O 12 /SrTiO 3 DENGAN METODE SONIKASI
Annisa Nur lllahi 1 , Usman Ali Rouf 1 , Hasal Maulidianingtyas 1 , Erna Hastuti 2 , Anton Prasetyo 1 , Vina Nurul Istighfarini 1*
1 Program Studi Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia 2 Program Studi Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
* email: vinoganessa@gmail.com
Received 01 April 2020 Accepted 21 May 2020
Abstrak
Bi 4 Ti 3 O 12 dan SrTiO 3 merupakan material semikonduktor yang berpeluang untuk digunakan sebagai  fotokatalis.  Namun,  kedua  material  tersebut memiliki  kekurangan  karena  hanya mampu bekerja pada daerah sinar UV dan memiliki laju rekombinasi yang cepat. Pembuatan material heterojunction merupakan salah satu upaya untuk mengatasi masalah ini. Riset ini bertujuan untuk mempelajari sifat fotokatalitik komposit Bi 4 Ti 3 O 12 /SrTiO 3 yang disintesis dengan  metode  sonikasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Bi 4 Ti 3 O 12 /SrTiO 3 berhasil disintesis tanpa adanya pengotor. Mikrograf SEM menunjukkan bahwa Bi 4 Ti 3 O 12 berbentuk plate-like sedangkan SrTiO 3 berbentuk irregular spheres . Data UV-Vis DRS menunjukkan bahwa nilai energi celah pita Bi 4 Ti 3 O 12 /SrTiO 3 dengan perbandingan mol (1/1), (1/2), (1/4), dan  (1/6)  berturut-turut  adalah  3,178;  3,70;  3,137,  dan  3,160  eV,  dan  aktivitas fotokatalitiknya  terhadap  metilen  biru  berturut-turut  memiliki  persen  degradasi  sebesar: 16,8307; 16,9891; 13,32,415 dan 20,8578%.
Katakunci : Bi 4 Ti 3 O 12 , fotokatalis, heterojunction, sonikasi, SrTiO 3
Abstract
Bi 4 Ti 3 O 12 and SrTiO 3 are semiconductor materials that have the opportunity to be used as photocatalysts. However, both of these materials has drawback because they are only able to work in the UV region and the rapid recombination rate. Synthesis heterojunction material is one effort to overcome this problem is to. This research aims to study the photocatalytic properties  of  composite  Bi 4 Ti 3 O 12 /SrTiO 3 heterojunction  material  prepared  by  sonication methods. The results of this study show that Bi 4 Ti 3 O 12 /SrTiO 3 had formed and no impurities were  found.  SEM  image  showing  that  Bi 4 Ti 3 O 12 is  plate  like  and  SrTiO 3 is  irregular spherical shape (irregular spheres). UV-Vis DRS data show that the value of the band gap energy of Bi 4 Ti 3 O 12 /SrTiO 3 (1/1), (1/2), (1/4), and (1/6) are 3.178; 3.70; 3.137, and 3.160 eV  respectively,  and  the  degradation  percentages  are    16.8307,  16.9891,  13.32,415  and 20.8578% respectively.
Keywords : Bi 4 Ti 3 O 12 , photocatalyst, heterojunction, sonication, SrTiO 3

## Pendahuluan
Zat  warna  yang  berasal  dari  industri pewarnaan, penyamakan kulit, tekstil, dan cat merupakan salah satu sumber pencemar  utama  di  daerah  perairan. Beragam  teknik  pengolahan  limbah  zat warna  yang  telah  diupayakan  diantaranya yaitu  adsorpsi,  koagulasi,  flokulasi,  dan fotokatalisis. Metode fotokatalisis diketahui  lebih  ramah  lingkungan  dan efektif  untuk  mendegradasi  limbah  zat warna  dibandingkan  metode  lainnya ( Yahya, et al ., 2018).
Beberapa tahun terakhir, banyak dikembangkan  bahan  fotokatalis  dari material  berstruktur  Aurivillius,  termasuk Bi 4 Ti 3 O 12 . Material ini merupakan senyawa  berstruktur  Aurivillius  lapis  tiga dengan  energi  celah  pita  sebesar  2,95  eV (Gu, et  al., 2017).  Selain  Bi 4 Ti 3 O 12, material  berstruktur  perovskite  SrTiO 3 juga  banyak  mendapat  perhatian  karena potensinya  sebagai  material  fotokatalis, disebabkan mempunyai
beberapa
keunggulan  yaitu:  kestabilan  struktur  dan termal.  Dilaporkan  juga  mempunyai aktivitas  fotokatalitik  yang  bagus  (Gao, et.al., 2018).
Selain kelebihan tersebut, kedua material  Bi 4 Ti 3 O 12 dan  SrTiO 3 juga memiliki kelemahan yakni: (a) nilai energi celah  pita yang  tergolong  tinggi,  dan  (b) laju  rekombinasi electron - hole yang sangat cepat yang menyebabkan berkurangnya aktivitas fotokatalitik (Gu et al., 2017;  Gao, et  al., 2018).  Pembuatan material komposit heterojunction merupakan  salah  satu  upaya  yang  dapat dilakukan untuk mengatasi laju rekombinasi electron - hole yang  tinggi (Ruzimuradov, et  al., 2014). Zhao, et  al.,
(2015) telah mensintesis material heterojunction Bi 4 Ti 3 O 12 /SrTiO 3 dengan menggunakan  metode  hidrotermal  dan diperoleh  hasil  bahwa  energi  celah  pita menjadi  lebih  rendah  dan  mempunyai aktivitas fotokatalitik yang lebih bagus.
Selain faktor struktur, aktivitas fotokatalitik juga dipengaruhi oleh ukuran dan sebaran partikel. Ukuran partikel yang
semakin kecil dan seragam dapat meningkatkan aktivitas fotokatalitik karena  luas  permukaan  yang  semakin besar  (He, et  al., 2018).  Metode  sonikasi merupakan  salah  satu  metode  sintesis sederhana  yang  dapat  diterapkan  untuk membuat ukuran partikel yang lebih kecil dan seragam adalah (Teh, et al., 2017). Dari  latar  belakang  tersebut,  maka dalam  riset  ini  dilakukan  sintesis  dan karakterisasi material fotokatalis komposit heterojunction Bi 4 Ti 3 O 12 /SrTiO 3 dengan metode  sonikasi.  Material  yang  diperoleh dikarakterisasi  dengan  menggunakan:  (a) teknik difraksi sinar- X untuk mengidentifikasi senyawa yang terbentuk,
(b) scanning  electron  microscopy (SEM) untuk mengetahui morfologi partikel,  dan (c) ultraviolet-visible diffuse  reflectance spectroscopy (UV-Vis DRS) untuk mempelajari  nilai  energi  celah  pita. Adapun uji aktivitas fotokatalis dilakukan dalam proses degradasi metilen biru.

## Metode Penelitian
Prekursor  Bi 2 O 3 dan  TiO 2 digunakan untuk  sintesis  Bi 4 Ti 3 O 12 dengan  metode reaksi keadaan padatan. Prekursor tersebut ditimbang sesuai perhitungan stoikiometri kemudian  digerus  di  dalam  mortar  agate selama  ±2  jam  dan  selama  penggerusan ditambahkan aseton. Selanjutnya, campuran dikalsinasi pada suhu bertingkat yaitu suhu 500, 600, 700, 800, dan 950 °C selama  8  jam.  Sintesis  SrTiO 3 juga dilakukan  dengan  metode  yang  sama, dengan prekursor SrCO 3 dan TiO 2 . Material komposit heterojunction Bi 4 Ti 3 O 12 /SrTiO 3 dibuat  dengan  cara mencampurkan Bi 4 Ti 3 O 12 dan SrTiO 3 pada perbandingan  mol  1/1,  1/2,  1/4,  1/6, kemudian ditambahkan 40 mL etanol dan 20 mL aquades sebagai pelarut. Campuran ini disonikasi selama 2 jam menggunakan ultrasonic cleaning bath (Branson Ultrasonics B3510-MT).Selanjutnya, sampel  diuapkan  dalam  oven  pada  suhu 105 o C  kemudian  dikalsinasi  pada  suhu 800 o C.
Karakterisasi struktur material Bi 4 Ti 3 O 12 ,  SrTiO 3, dan  Bi 4 Ti 3 O 12 /SrTiO 3 dengan difraksi sinar- X dilakukan pada 2 θ ( o ):  10-90.  Morfologi  dan  bentuk  partikel material  diidentifikasi  dengan  SEM, sedangkan energi celah pita diukur dengan menggunakan spektrometer UV-Vis DRS . Adapun  uji  aktivitas  fotokatalitik  dari sampel  hasil  sintesis  dilakukan  terhadap zat  warna  metilen  biru menggunakan fotoreaktor  buatan  sendiri  dengan  lampu sinar ultra violet (UV) komersial. Sampel dan  katalis  dipaparkan  dengan  sinar  UV selama 30 menit. Konsentrasi metilen biru yang  digunakan  adalah  10  ppm,  dengan berat fotokatalis sebanyak 0,1 gram.

## Hasil dan Pembahasan
Karakterisasi  hasil  sintesis  menggunakan teknik difraksi sinar-X
Pola difraksi  sinar- X sampel  Bi 4 Ti 3 O 12 disajikan pada Gambar 1. Hasil perbandingan  dengan  data  standar  XRD Bi 4 Ti 3 O 12 pada Inorganic Crystal Structure  Database (ICSD)  No. 24735
diperoleh  kesesuaian.  Puncak  utama
Bi 4 Ti 3 O 12 berada  pada  2 θ =  23,3 o ;  30,1 o ; 32,4,1 o ;  39,7 o ;  47,3 o dan  57,2 o yang bersesuaian dengan bidang kristal ortorombik Bi 4 Ti 3 O 12 pada (1 1 1), (1 7 1), (0 0 2), (2 8 0), (2 0 2) dan (1 7 3). Hal ini menunjukkan  bahwa  material  Bi 4 Ti 3 O 12 telah  berhasil  disintesis.  Puncak  difraksi senyawa  pengotor  tidak  ditemukan  pada pola  difraksi  sinar- X sampel  yang mengindikasikan  bahwa  telah  diperoleh sampel murni.
Pola  difraksi  sinar- X sampel  SrTiO 3 ditampilkan  pada  Gambar  2.  Hasil perbandingan  dengan  data  standar  XRD SrTiO 3 pada  data  ICSD  No. 56718 menunjukkan  adanya  kesesuaian  yang ditunjukkan dengan puncak-puncak utama pada  2 θ =  22,8 o ;  32,4 o ;  46,5 o dan  57,8 o yang berkorespondensi dengan bidang (1 0 0), (1 1 0), (2 0 0) dan (2 1 1) dari SrTiO 3 berstruktur kubik. Hal ini mengindikasikan bahwa  sampel  SrTiO 3 telah  terbentuk. Puncak  difraksi  senyawa  pengotor  juga tidak ditemukan yang menunjukkan bahwa sampel yang diperoleh adalah murni.
Gambar 1 . Pola difraksi sinar- X Bi 4 Ti 3 O 12 hasil sintesis
Gambar 2. Pola difraksi sinar- X SrTiO 3 hasil sintesis Material heterojunction Bi 4 Ti 3 O 12 /SrTiO 3 yang diperoleh dikarakterisasi  dengan  XRD  dan  pola difraksi  sinar- X sampel  ditampilkan  pada Gambar 3. Identifikasi fasa senyawa yang terbentuk dilakukan dengan membandingkan  sampel  dengan  dua standar,  Bi 4 Ti 3 O 12 (ICSD  no.  24735) maupun  SrTiO 3 (ICSD  no.  56718).  Hasil
identifikasi  menunjukkan  bahwa  material heterojunction terdiri  dari  Bi 4 Ti 3 O 12 dan SrTiO 3 serta  tidak  terdapat  pengotor. Puncak utama dari sampel SrTiO 3 terletak pada  2 θ =  32,4°,  dan  dapat  dilihat  bahwa nilai  intensitasnya  semakin  tinggi  seiring dengan meningkatnya kadar SrTiO 3 dalam material komposit heterojunction (ditunjukkan tanda panah pada Gambar 3).
Gambar 3. Pola difraksi sinar- X komposit heterojunction Bi 4 Ti 3 O 12 /SrTiO 3 dengan metode sonikasi,  dengan  perbandingan  mol:  (a)  1/1,  (b)  1/2,  (c)  1/4,  (d)  1/6.  (Tanda  panah
menunjukkan puncak utama dari sampel SrTiO 3 yang terletak pada 2 θ = 32,4°. Intensitasnya semakin  tinggi  seiring  dengan  meningkatnya  kadar  SrTiO 3 dalam  material  komposit heterojunction ).
Karakterisasi  menggunakan  Scanning Electron Microscopy (SEM)
Mikrograf  hasil  karakterisasi  SEM material heterojunction Bi 4 Ti 3 O 12 /SrTiO 3 ditampilkan  pada  Gambar  4  dan  dapat dilihat  bahwa  ditemukan  dua  bentuk partikel  yang  khas  yaitu  (a) irregular spherichal dan  (b) plate-like .  Partikel berbentuk irregular-spherical identik
dengan bentuk material SrTiO 3 (Zivojinovic, et  al., 2015),  sedangkan partikel plate-like menunjukkan  bentuk khas  dari  Bi 4 Ti 3 O 12. (Zhao et  al., 2015; Januari, et  al., 2020).  Identifikasi  jenis material  berdasarkan  bentuk  partikel ditunjukkan  tanda  warna  merah  pada Gambar 4.
Gambar 4 Citra SEM Bi 4 Ti 3 O 12 /SrTiO 3 pada perbesaran 7000x dengan perbandingan mol: (a) 1/1, (b) 1/2, (c) 1/4, dan (d) 1/6

## Karakterisasi menggunakan UV-Vis DRS
Perhitungan  nilai  energi  celah  pita dengan  menggunakan  data  spektra  DRS yang kemudian dianalisis dengan menggunakan  persamaan  Kubelka-Munk. Plot  Tauc  persamaan  Kubelka-Munk ditampilkan  pada  Gambar  5  dan  nilai energi celah pita yang diperoleh dirangkum pada Tabel 1.
Dari  nilai  energi  celah  pita  yang diperoleh  diketahui  bahwa  nilai  energi celah  pita material heterojunction berada pada rentang nilai energi celah pita antara nilai  energi  celah  pita  Bi 4 Ti 3 O 12 dan
SrTiO 3 . Hal ini menunjukkan bahwa sifat serapan cahaya pada komposit heterojunction merupakan perpaduan sifat serapan cahaya dari Bi 4 Ti 3 O 12 dan SrTiO 3 yang dipengaruhi oleh konsentrasi komponennya.  Hasil  ini  sejalan  dengan nilai  energi  celah  pita  material  komposit Bi 2 Ti 2 O 7 /Bi 4 Ti 3 O 12 yang  berada  pada rentang  nilai  energi  celah  pita  Bi 2 Ti 2 O 7 dan Bi 4 Ti 3 O 12 (Qian, et al., 2017). Tabel 1 juga menunjukkan bahwa dengan penambahan senyawa
Bi 4 Ti 3 O 12 menyebabkan  nilai  energi  celah  pita SrTiO 3 semakin kecil, sehingga
SrTiO 3 Bi 4 Ti 3 O 12 Bi 4 Ti 3 O 12 SrTiO 3 Bi 4 Ti 3 O 12
SrTiO 3 Bi 4 Ti 3 O 12 SrTiO 3 (a) (b) (c) (d)
pembuatan
material heterojunction berpotensi  memperlebar  daerah  kerja senyawa SrTiO 3 .
Gambar 5. Plot Tauc spektra DRS Bi 4 Ti 3 O 12 /SrTiO 3
Tabel  1. Nilai  energi  celah  pita  dan  nilai  serapan  panjang  gelombang  material Bi 4 Ti 3 O 12 /SrTiO 3 Material Energi celah pita (eV) Panjang gelombang (nm) Bi 4 Ti 3 O 12 (Agustina, et.al., 2020) 2,91 426 SrTiO 3 (Chang & Shen, 2006) 3,26 381,79 Bi 4 Ti 3 O 12 /SrTiO 3 (1/1) 3,178 390,44 Bi 4 Ti 3 O 12 /SrTiO 3 (1/2) 3,170 391,43 Bi 4 Ti 3 O 12 /SrTiO 3 (1/4) 3,137 395,54 Bi 4 Ti 3 O 12 /SrTiO 3 (1/6) 3,160 392,67 Pengujian Aktivitas Fotokatalis Bi 4 Ti 3 O 12 /SrTiO 3 terhadap Metilen Biru Fotokatalis hasil sintesis diuji aktivitasnya untuk reaksi degradasi metilen  biru.  Pengujian  dilakukan  di bawah  sinar  UV blacklight komersial selama  30  menit.  Hasil  uji  dianalisis menggunakan  spektrofotometer  UV-Vis dengan panjang gelombang 663,9 nm.
Berdasarkan grafik batang pada Gambar  6,  dapat  diketahui  bahwa  persen degradasi  metilen  biru  menggunakan fotokatalis heterojunction lebih  besar dibandingkan  persen  degradasi  metilen biru  dalam  keadaan  tanpa  fotokatalis  dan tanpa lampu UV. Fotokatalis
heterojunction Bi 4 Ti 3 O 12 /SrTiO 3 dengan komposisi (1/6) memiliki aktivitas fotokatalitik terbaik yang mampu menurunkan  konsentrasi  metilen  biru hingga  20,8578%.  Jika  dikaitkan  dengan data  SEM  dan  XRD,  maka  aktivitas fotokatalitik  Bi 4 Ti 3 O 12 /SrTiO 3 (1/6)  yang lebih tinggi dibandingkan varian komposisi yang lain dimungkinkan karena semakin  besar  luas  permukaan  dan semakin  tinggi  intensitas  puncak  SrTiO 3 pada 2θ (32,4 o ) yang dimiliki oleh material heterojunction Bi 4 Ti 3 O 12 /SrTiO 3 (1/6). Selain  itu,  nilai  energi band  gap Bi 4 Ti 3 O 12 /SrTiO 3 (1/6)  yang  lebih  kecil dibandingkan  varian  (1/1)  dan  (1/2)  juga
berpotensi  menjadi  penyebab  nilai persen degradasi  yang  lebih  tinggi,  karena dibutuhkan  energi  yang  lebih  kecil  agar elektron  dapat  mengalami  eksitasi  dan menghasilkan hole. Dengan  demikian semakin    mempermudah  tahapan  reaksi reduksi-oksidasi pada material fotokatalis.
Hal ini sejalan dengan hasil riset Zhao, et al., (2015)  yang  membuktikan  bahwa material heterojunction Bi 4 Ti 3 O 12 /SrTiO 3 hasil sintesisnya memiliki energi celah pita yang  lebih  rendah  dan  mempunyai aktivitas fotokatalitik yang lebih bagus.
Gambar 6. Hasil uji aktivitas material fotokatalis Bi 4 Ti 3 O 12 /SrTiO 3 terhadap metilen biru. (TLTK= tanpa lampu dan tanpa katalis, BIT = Bi 4 Ti 3 O 12 , STO = SrTiO 3 )
Adapun  untuk  material heterojunction Bi 4 Ti 3 O 12 /SrTiO 3 dengan  komposisi  (1/4) memiliki  %  degradasi  terkecil  yaitu sebesar  13,32,415%  meskipun  memiliki energi band  gap yang  paling  rendah, sehingga  diduga  bahwa  fakta  tersebut adalah  efek  rekombinasi  antara hole dan elektron  yang  dapat  terjadi  lebih  cepat seiring dengan nilai energi band gap yang semakin kecil.
Kesimpulan Material fotokatalis
komposit
Bi 4 Ti 3 O 12 /TiO 2 berhasil  disintesis  dengan metode  sonikasi.  Morfologi  partikel SrTiO 3 yang  terbentuk  berupa irregular spherical sedangkan  untuk  Bi 4 Ti 3 O 12 berupa plate-like . Data DRS menunjukkan
bahwa  nilai  energi  celah  pita  komposit berada  pada  nilai  antara  energi  celah  pita Bi 4 Ti 3 O 12 dan  SrTiO 3 .  Material  komposit Bi 4 Ti 3 O 12 /TiO 2 (1/6)  memiliki  aktivitas fotokatalitik terbaik dengan persen degradasi  terhadap  metilen  biru  sebesar 20,8578%.

## Ucapan Terima Kasih
Penelitian  ini  adalah  salah  satu  karya nominasi  Babak  Final  Olimpiade  Sains dan  Karya  Inovasi  Perguruan  Tinggi Keagamaan Islam (OSKI-PTKI) Mahasiswa  2019  sehingga  memperoleh bantuan  pembiayaan  dari  Kementerian Agama Republik Indonesia dalam pelaksanaan penelitiannya. 0 5 10 15 20 25 TLTK BIT/STO (1/1) BIT/STO
(1/2) BIT/STO (1/4) BIT/STO
(1/6) 10,4648 16,8307 16,9891 13,3315 20,8578 % Degr ad asi Sampel Fotokatalis

## Daftar Pustaka
Agustina,  K.  R.,  Suheriyanto,  D.,  &
Prasetyo, A. 2020. Sintesis Bi 4 Ti 3 O 12 Terdoping Vanadium dengan  Metode  Lelehan  Garam
Tunggal  NaCl .  Jurnal  Kartika Kimia , 3 (1), 19-24.
Chang,  C.  H.,  &  Shen  Y.  H.  2006. Synthesis  and  characterization  of chromium doped SrTiO 3
photocatalyst. Materials  Letters ,  60
129–132.
Gao,  H.,  Yang,  H.,  &  Wang,  S.  2018. Hydrothermal  Synthesis,  Growth Mechanism,  Optical  Properties  and Photocatalytic  Activity  of  Cubic SrTiO 3 Particles for the Degradation of Cationic and Anionic Dyes. Optik , 175 237–49.
Gu, D., Qin, Y., Wen, Y., Li, T., Qin, L.,
&  Seo,  H.J.  2017.  Electronic Structure  and  Optical  Properties  of V-Doped  Bi 4 Ti 3 O 12 Nanoparticles. Journal  of  Alloys  and  Compounds ,
695 2224-2231.
He, R., Xu,  D., Cheng,  B., Yu, J.,  &  Ho, W.  2018.  Review  on  nanoscale  Bi- based  photocatalysts. Nanoscale Horizons , 3, 464.
Januari  T.,  Aini  N.,  Barroroh  H.,  & Prasetyo  A.  2020.  The  effect  of synthesis  time  to  particle  size  of Bi 4 Ti 3 O 12 which  synthesized  using molten single salt NaCl method. IOP Conference Series: Earth Environmental Science , 456:
012013.
Qian  K.,  Xia  L.,  Wei  W.,  Chen  L.,  Jiang
Z.,  Jing  J.,  &  Jimin  X.  2017.
Construction  of  Bi 2 Ti 2 O 7 /Bi 4 Ti 3 O 12 composites  with  enhanced  visible
light photocatalytic activity. Materials Letters , 206, 245-248.
Ruzimuradov, O., Nurmanov, S.,
Hojamberdiev,  M.,  Prasad,  R.M., Gurlo, A., Broetz, J., Nakanishi, K., &  Riedel,  R.  2014.  Preparation  and Characterization  of  Macroporous TiO 2 -SrTiO 3 Heterostructured Monolithic Photocatalyst. Materials
Letters , 116 353-55.
Teh,  C.Y.,  Wu,  T.Y.,  &  Juan,  C.J.  2017.
An application of ultrasound technology  in  synthesis  of  titania- based  photocatalyst  for  degrading pollutant. Chemical  Engineering Journal , 317, 586-612.
Yahya,  N.,  Jamaludin,  N.A.,  Mutalib, M.A., Ismail, A.F., Salleh, W.N.W., Jaafar, J., Yusof, N., & Ludin, N.A. 2018.  A  review  of  integrated photocatalyst adsorbents for wastewater  treatment. Journal  of Environmental Chemical Engineering , 6(6) 7411-7425. Zhao, W., Wang, H., Feng, X., Jiang, W., Zhao, D., & Li, J. 2015. Hydrothermal Synthesis and Photocatalytic Activities of Bi 4 Ti 3 O 12 /SrTiO 3 Composite Micro- Platelets. Materials
Research
Bulletin , 70 179–83.
Zivojinovic J, Pavlovic VP, Kosanovic D, Markovic  S,  Kristic  J,  Blagojevic VA,  &  Pavlovic  VB.  2017.  The influence  of  mechanical  activation on structural evolution of nanocrystalline  SrTiO 3 powders.
Journal  of  Alloys  and.  Compounds , 695, 863-870.